728 
P. B. Quensel, 
Zur Bildung von Quarz und Tridymit in Silikatschmelzen 
Von P. D. Quensel-Upsala. 
Mit 6 Textfiguren. 
In dem Novemberheft dieses „Centralblatts“ 1 habe ich einige 
Versuche über Quarzbildung in Silikatschmelzen veröffentlicht. 
Seitdem habe ich weitere Versuche ausgeführt, teils um die Kri- 
stallisationsbedingungen des Quarzes noch näher kennen zu lernen, 
teils auch um die gegenseitigen Verhältnisse zwischen Quarz und 
Tridymit zu untersuchen , ihre respektiven Stabilitätsfelder fest- 
zustellen zu versuchen und die Bildung dieser Mineralien in Silikat- 
schmelzen mit denjenigen in der Natur zu vergleichen. 
In meiner letzten Mitteilung habe ich nachgewiesen , welche 
Rolle verschiedene Mengen von Kristallisatoren bei der Quarz- 
bildung gespielt haben, so daß man bei kleinen Mengen 
(1— 2 °/o Na 2 AV0 4 ) eine zahllose Menge von winzigen Quarzdihexa- 
edern erhielt , mit anderen Worten , eine große Anzahl von Kri- 
stallisationszentren, bei größeren Mengen dagegen einzelne, größere 
mehr flächenreiche Kristalle. In dem ersten Falle ist das Kri- 
stallisationsvermögen ermöglicht durch die Senkung des 
Schmelzpunktes innerhalb des Stabilitätsgebietes des Quarzes , in 
dem zweiten Falle ist auch durch eine bedeutende Viskositäts- 
erniedrigung die Kristallisationsgeschwindigkeit erhöht, 
so daß man in kurzer Zeit verhältnismäßig große Kristalle (bis 
zu 0.05 mm) erhalten kann. Auch habe ich in meinem letzten 
Artikel eine Wiederholung der alten Versuche von Hautefeuille 2 
beschrieben, wobei er durch einen großen Überschuß vonNa 2 W0 4 
amorphe Si0 2 in Tridymit umgewandelt hat. 
Nun stellte sich die Frage heraus: ob es nur von den ver- 
schiedenen Mengen der gebrauchten Kristallisatoren abhängig 
w a r , daß sich Quarz oder Tridymit bildete , natürlich dann mit 
Beachtung der Temperatur. Durch allmähliche Erhöhung des Pro- 
zentgehalts von Wolframsäure wollte ich diese Verhältnisse unter- 
suchen. Ich gehe nun zu einer näheren Beschreibung von einigen 
Versuchen über, die diese Frage berühren. Von den Versuchsreihen 
nehme ich nur einige heraus , die genügend sein dürften , diese 
Frage zu beleuchten. 
Versuch I. Die in meinem früheren Versuche gebrauchte 
Mischung von Oligoklas-Quarz wurde mit 100°/o WO, 6 Stunden 
bei 900° erhitzt. Im Dünnschliff zeigten sich einzelne große 
Quarzkristalle (-(- R, — R, oo R) , nach der c : Achse gestreckt. 
1 Dies. Centralbl. No. 21. 1906. p. 657. 
2 C. r. 1878. p. 1194. 
